## STABILITAS POLYMER INCLUSION MEMBRANE DARI POLIMER PENDUKUNG PVC DAN EKSTRAKTAN D2EHPA DALAM ASAM KLORIDA
Katarina Modhe 1 , Sherlly M. F. Ledoh 1 , Titus Lapailaka 1 , Luther Kadang 1 , Johnson N. Naat 2 , Redi K. Pingak 3 , Origenes B. Kapitan 4 , Fidelis Nitti 1*
1. Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui,
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85001, Indonesia
2. Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85001, Indonesia
3. Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85001, Indonesia
4. Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes, Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85001, Indonesia
*E-mail: fnitti@staf.undana.ac.id

## Abstrak
Polymer  Inclusion Membrane  (PIM)  merupakan  generasi  terbaru  membran  cair yang  dirancang khusus  untuk  pemisahan  berbagai  jenis  komponen  kimia  organik  dan  anorganik.  Stabilitas  PIM menjadi faktor kunci untuk memastikan efektivitasnya dalam proses pemisahan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kestabilan PIM yang terbuat dari 60% PVC sebagai polimer pendukung dan 40% D2EHPA sebagai ekstraktan dalam larutan uji asam klorida (HCl) 2,5 M. Hasil penelitian PIM dengan komposisi ini menunjukkan karakteristik fisiknya yang ideal seperti tipis, transparan, fleksibel dengan permukaan yang tidak berminyak. Hasil uji stabilitas berturut- turut menunjukkan penurunan berat PIM yang dibiarkan pada udara terbuka, dalam air, dan dalam 2,5 M HCl selama 7 hari sebesar 0,92%; 10,15% dan 4,30%. Trend ini secara umum menunjukkan bahwa PIM dengan komposisi 60% PVC dan 40% D2EHPA memiliki kestabilan yang lebih baik di dalam larutan yang bersifat asam dibandingkan dengan larutan yang bersifat netral. Perbandingan karakteristik spektra FTIR PIM sebelum dan setelah uji stabilitas menunjukkan PIM yang direndam di  dalam  air  mengalami  kehilangan  sebagian  besar  ekstraktan  D2EHPA  selama  proses  uji stabilitas.  Perbedaan  karakteristik  spektra  FTIR  PIM  sebelum  dan  setelah  uji  stabilitas  dengan direndam di dalam air ini juga terkonfirmasi melalui perbedaan karakteristik fisika PIM sebelum dan sesudah uji stabilitas yang meliputi water contact angle, water uptake, tensile strength dan % elongation.  Secara  keseluruhan,  hasil  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  PIM  yang  dibuat dengan  komposisi  PVC  60%  dan  D2EHPA  40%  disarankan  untuk  digunakan  dalam  pemisahan pada kondisi asam untuk mempertahankan stabilitas dan efisiensi pemisahannya.
Kata kunci : Polymer inclusion membrane; uji stabilitas; PVC; D2EHPA

## Abstract
[The Stability of Polymer Inclusion Membrane Composed of PVC as Base Polymer and D2EHPA as Extractant in Hydrochloric Acid Condition] Polymer Inclusion Membrane (PIM) represents the latest generation of liquid membranes specifically designed for the separation  of various types of organic  and inorganic  chemical components.  The  stability of  PIM  is  a key  factor  in ensuring  its effectiveness in continuous separation processes. This study aims to investigate the stability of PIM composed of 60% PVC as the base polymer and 40% D2EHPA as the extractant in a 2.5 M HCl. The  results  indicated that  PIMs  with  this composition  demonstrate  ideal  physical characteristics such as thinness, transparency, flexibility, and non-oily surface. Sequential stability tests revealed weight decreases of 0.92%, 10.15%, and 4.30% for PIM exposed to open air, water, and 2.5 M HCl for 7 days, respectively. This trend generally suggests that PIM with a composition of 60% PVC and 40%  D2EHPA  exhibits  better  stability  in  acidic  solutions  compared  to  neutral  solutions.  A comparison of FTIR spectra characteristics of PIM before and after stability testing indicates that PIM immersed in water experiences significant loss of D2EHPA during the stability testing process. The  differences  in  FTIR  spectra  characteristics  of  PIM  before  and  after  stability  testing  when
immersed in water are further confirmed by differences in physical characteristics of PIM before and  after  stability  testing,  including  water  contact  angle,  water  uptake,  tensile  strength,  and  % elongation.  Overall, the findings  of this  study  suggest  that PIM  fabricated  with  a  composition  of 60%  PVC  and  40%  D2EHPA  is  recommended  for  use  in  separation  under  acidic  conditions  to maintain stability and separation efficiency.
Keywords : Polymer inclusion membrane; stability study; PVC; D2EHPA

## PENDAHULUAN
Penelitian  mengenai  membran  sebagai alternatif terhadap teknik pemisahan konvesional seperti ekstraksi pelarut mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat. Hal  ini  karena  pemisahan  berbasis  membran memiliki  banyak  keunggulan  yang  tidak dimiliki  oleh  metode pemisahan  menggunakan ekstraksi  pelarut,  diantaranya  penggunaan energi  yang  lebih  kecil,  proses  yang  lebih sederhana,  dan  biaya  yang  lebih  murah  [1]. Selain  itu,  pemisahan  berbasis  membran melibatkan  penggunaan  pelarut  organik  dalam jumlah  kecil  sehingga  limbah  yang  dihasilkan dalam proses pemisahan serta dampaknya pada manusia dan lingkungan sekitar dapat diminimalisir [2].
Terdapat beberapa jenis membran berdasarkan  struktur  dan  prinsip  pemisahan, salah satunya yaitu Polymer Inclusion Membrane (PIM).  PIM  merupakan  jenis membran cair generasi terbaru yang lebih stabil dibandingkan  dengan  membran  cair  generasi sebelumnya  karena  dibuat  dengan  cara memerangkapkan fase cair pada rantai polimer pendukung  membran  [3].  Hal  ini  dilakukan dengan  mencampurkan  polimer  pendukung, plasticizer dan  ekstraktan  pada  suatu  pelarut yang  cocok  sebelum  membrannya  dicetak  [4].
Jenis  membran  ini  telah  berhasil  digunakan pada  skala  laboratorium  untuk  pemisahan berbagai  jenis  analit  seperti  Cd(II)  [5],  Fe(III) [6],  Zn(II)  [7],  Lu(III)  [8],  As(V)  [9],  Pt(IV), Pd(II),  dan  Rh(III)  [10]  dan  Cr(VI)  [11,12]. Selain  aplikasinya  pada  pemisahan,  PIM  juga telah  berhasil  digunakan  dalam  berbagai aplikasi  lain  seperti  sensor  optik  dan passive sampling berbagai  jenis  komponen  kimia organik dan anorganik [13,14,15].
Keunggulan  utama  yang  dimiliki  oleh PIM dibandingkan membran cair lain khususnya Supported Liquid Membrane (SLM) yaitu stabilitasnya yang lebih tinggi, ekstraktan yang  digunakan  lebih  hemat  dan  tidak  mudah terlepas  ke  larutan  selama  proses  pemisahan serta  pelarut  berbahaya  yang  digunakan  lebih
sedikit [16,17,18]. Selain itu, karena stabilitasnnya  yang  baik,  PIM  telah  terbukti dapat  digunakan  secara  berulang  dalam beberapa  siklus  pemisahan  sehingga  lebih efektif dari segi ekonomi [2]. PIM dapat dibuat dengan  teknik  yang  sangat  sederhana  yang dikenal dengan nama solvent casting . Teknik ini diawali  dengan  melarutkan  semua  komponen PIM  dengan  suatu  pelarut  yang  cocok  hingga semua  komponen  larut  secara  sempurna. Campuran  yang  sudah  larut,  dicetak  pada sebuah cetakan seperti glass ring atau pertridish atau cetakan lain yang sesuai dan pelarut yang digunakan dibiarkan menguap pada suhu kamar selama kurang lebih 24 – 48 jam [19]. PIM yang ideal  memiliki  kriteria  berupa  membran  yang tipis,  transparan,  fleksibel,  dan  memiliki permukaan yang tidak berminyak [20].
Secara  umum  PIM  terdiri  dari  beberapa komponen  utama  yaitu  polimer  pendukung, senyawa pengekstrak (ekstraktan), dan senyawa pemplastis  ( plasticizer )  [3].  Ketiga  komponen ini  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam proses  pembuatan  PIM.  Polimer  pendukung berfungsi  untuk  menahan  fase  cair  dan memberikan  kekuatan  mekanis  pada  PIM. Dalam beberapa penelitian, polimer pendukung yang  sering  digunakan  dalam  pembuatan membran  yaitu  selulosa  triasetat  (CTA)  dan polivinil  klorida  (PVC)  [21].  Namun,  CTA dapat mengalami dekomposisi ketika digunakan  dalam  larutan  asam  dan  basa  kuat sedangkan  PVC  memiliki  sifat  yang  tahan terhadap suasana asam, basa, garam, lemak, dan alkohol  [22].  Selain  polimer  pendukung, ekstraktan juga merupakan salah satu komponen  utama  pada  PIM  yang  bisa  berupa agen  pengkompleks  atau  penukar  ion  (kation dan  anion)  yang  berfungsi  untuk  mengikat  ion target melalui pembentukan senyawa kompleks atau  pasangan  ion  [23].  Ekstraktan  memiliki sifat yang tidak mudah menguap sehingga tidak dibutuhkan  dalam  jumlah  yang  banyak. Sebagian  ekstraktan  juga  diketahui  memiliki sifat  pemplastis  sehingga  dalam  beberapa penelitian tidak diperlukan plasticizer
tambahan [4]. Terdapat beberapa jenis ekstraktan  yang  juga  memiliki  sifat  sebagai plasticizer ,  salah  satunya  yaitu  asam  di-(2- etilheksil)  fosfat  (D2EHPA)  yang  merupakan penukar  kation  [8].  Selain  memiliki  sifat pemlastis,  D2EHPA  memiliki  kelebihan  lain diantaranya memiliki pengaruh yang kuat pada stabilitas  membran  dan  mampu  meningkatkan stabilitas  penggunaan  kembali  dibandingkan dengan membran yang menggunakan kandungan  ekstraktan  yang  berbeda  karena memiliki  sifat  yang  lebih  hidrofobik  pada membran.
PIM  yang  dibuat  dengan  polimer pendukung PVC dan ekstraktan D2EHPA telah banyak  dikembangkan  dan  diaplikasikan  pada pemisahan  berbagai  jenis  analit  diantaranya Cu(II),  Zn(II)  dan  Mg(II)  [24,25].  Pemisahan- pemisahan kation tersebut umumnya dilakukan dalam  kondisi  asam  karena  mekanisme pemisahan  menggunakan  ekstraktan  D2EHPA berupa pembentukan kompleks dan pertukaran kation.  Walaupun  telah  banyak  diaplikasikan dalam  pemisahan,  hasil  penelusuran  literatur menunjukkan bahwa belum ditemukan penelitian  yang  secara  khusus  mengkaji kestabilan  PIM  dalam  kondisi  asam  dan mengkaji  sifat  fisika-kimia  dari  PIM  yang terbuat  dari  PVC  dan  D2EHPA  setelah digunakan secara berulang dalam kondisi asam.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian  ini  akan  menginvestigasi  stabilitas Polymer  Inclusion  Membrane (PIM)  yang terbuat  dari  polimer  pendukung  PVC  dan ekstraktan  D2EHPA  dalam  suasana  asam. Penelitian  ini  diawali  dengan  pembuatan  dan karakterisasi  PIM  yang  terdiri  dari  PVC  dan D2EHPA  untuk  mendapatkan  PIM  yang memenuhi  kriteria  terbentuknya  lapisan  tipis, transparan,  fleksibel,  dan  stabil.  Sifat  fisika PIM  yang  dikarakterisasi  meliputi water contact  angle,  tensile  strength,  %  elongation , dan water  uptake. Selain  itu  PIM  juga dikarakterisasi menggunakan
Fourier
Transform  Infra  Red (FTIR)  dan Scanning Electron  Microscopy (SEM).  Setelah  itu dilakukan  uji  stabilitas  dan  dilanjutkan karakterisasi sifat fisika dan kimia PIM setelah uji stabilitas.

## METODE
Penelitian ini melibatkan beberapa tahapan utama yaitu (1) pembuatan PIM, (2) uji stabilitas  PIM,  (3)  penentuan  sifat  fisika  PIM
dan  karakterisasi  PIM  menggunakan Fourier Transform  Infra  Red  Spectroscopy (FTIR, Nicolet Avatar 360 IR) dan Scanning Electron Microscopy (SEM,  TM-3000).  Secara  khusus, untuk  penentuan  sifat  fisika  PIM  dan karakterisasi  PIM  menggunakan  FTIR  dan SEM  dilakukan  untuk  PIM  sebelum  dan sesudah  uji  stabilitas.  Ini  dilakukan  untuk melihat  perbandingan  karakteristik  PIM  awal dan PIM setelah uji stabilitas.
Smartphone Galaxi A13 (SM-
A135F/DS)  yang  dilengkapi  dengan microlens digunakan  untuk  pengambilan  gambar  pada saat  pengukuran water  contact  angle PIM. Sudut  kontak  yang  dibentuk  antara  air  dan permukaan  PIM  dianalisis  dan  ditentukan menggunakan software Image-J . Tensile Testing  Machine (Brookfield  CT3)  digunakan untuk  pengukuran tensile  strength dan % elongation dari PIM yang diproduksi. PIM yang digunakan dalam penelitian ini dibuat dari PVC (Sigma-Aldrich,  Netherlands)  dan  D2EHPA (Sigma-Aldrich,  Amerika  Serikat)  dengan komposisi  optimum  60%  PVC  dan  40% D2EHPA  [26].  Tetrahidrofuran  (THF, EMD Millipore  Corporation,  Germany )  digunakan sebagai  pelarut  dalam  pembuatan  PIM.  PIM dibuat  dengan  berat  total  320  gram  sesuai dengan  prosedur  yang  dideskripsikan  dalam Nitti dkk (2018) [14].
Secara  singkat,  PIM  dibuat  dengan melarutkan D2EHPA (128 mg) dengan pelarut tetrahidrofuran (THF) sebanyak 5 mL di dalam botol  lab  kaca  25  mL.  Setelah  itu  campuran diaduk  menggunakan magnetic  stirrer secara perlahan  sambil  ditambahkan  sedikit  demi sedikit  PVC  (192  mg).  Proses  pengadukan dilakukan  secara  konstan  hingga  kedua komponen  larut  sempurna,  yang  ditandai dengan  terbentuknya  larutan  yang  transparan. Larutan  tersebut  dipipet  dan  dimasukkan  ke dalam  cawan  petri  secara  merata,  kemudian ditutup menggunakan tissu dan penutup cawan petri.  Selanjutnya,  campuran  ditutup  lagi menggunakan aluminium  tray dengan  tujuan untuk  meminimalisir  terjadinya  kontak  antara campuran  PIM  secara  langsung  dengan  udara luar  yang  mengandung  uap  air  selama  proses evaporasi ± 24-48 jam. Dari proses ini diperoleh membran  yang  transparan,  elastis,  tipis,  dan permukaannya tidak berminyak.
Uji  stabilitas  PIM  dilakukan  dengan menggunakan  larutan  uji  HCl  2,5  M.  Secara ringkas, PIM berbentuk lingkaran (diameter 80
mm)  dipotong  dari  bagian  tengah  PIM  yang dibuat.  Masing-masing  PIM  ditimbang  untuk mengetahui berat awalnya. Selanjutnya, masing-masing  PIM  dimasukkan  ke  dalam gelas beker yang berisi 100 mL larutan HCl 2,5 M  dan  kemudian  ditutup  menggunakan aluminum foil dan  dibiarkan  selama  ±  24  jam. Setelah itu, PIM dikeluarkan dari dalam larutan dan  dikeringkan  permukaannya  menggunakan tissu  dan  dibiarkan  pada  udara terbuka  selama beberapa  jam  untuk  memastikan  semua  PIM tersebut bebas dari molekul air yang terperangkap  pada  PIM.  Selanjutnya,  PIM kembali  ditimbang  dan  berat  yang  diperoleh dicatat  sebagai  berat  PIM  setelah  perendaman selama  24  jam.  Selanjutnya,  PIM  dimasukkan kembali ke dalam larutan 2,5 M HCl yang sama dan  prosedur  lanjutan  yang  sama  dilakukan untuk  uji  stabilitas  PIM  pada  hari  ke  2  –  7. Presentasi  kehilangan  massa  PIM  setelah perendaman  dalam  larutan  2,5  M  HCl  setiap harinya dapat dihitung menggunakan persamaan 1. Sebagai pembanding, uji stabilitas PIM  juga  dilakukan  dengan  dua  cara  berbeda. Pertama,  PIM  direndam  dalam  100  mL  air. Kedua, PIM dibiarkan dalam gelas kimia tanpa larutan  dan  dibiarkan  terekspos  pada  udara terbuka. Untuk kedua perlakuan ini, berat PIM ditentukan  dengan  cara  ditimbang  untuk menentukan berat PIM setiap 24 jam selama uji stabilitas PIM.
Kehilangan Massa (%) = W 0 − W t W 0 𝑥 100% (1) dengan  W 0 adalah  berat  PIM  mula-mula,  W t adalah  berat  PIM  setelah  pengujian  hari tertentu.
Uji  sifat  fisika  dan  karakterisasi  PIM menggunakan  SEM  dan  FTIR  dilakukan sebelum  dan  sesudah  uji  stabilitas  dalam  HCl 2,5  M.  Sifat  fisika  yang  diuji  meliputi water contact angle dan water uptake, tensile strength dan  % elongation . Water  contact  angle dan water  uptake diuji  untuk  mengetahui  sifat hidrofilisitas atau hidrofobisitas dari PIM [27]. Tensile  strength dan  % elongation dari  PIM diuji  untuk  menentukan  kuat  tarik  dan fleksibilitas  dari  PIM  [28].  Karakterisasi menggunanakan FTIR dilakukan untuk mengidentifikasi  jenis  gugus  fungsi  pada  PIM dan  jenis  interaksi  yang  terlibat  antara komponen kimia penyusun PIM. Sementara itu, karakterisasi  menggunakan  SEM  dilakukan untuk  menentukan  morfologi  permukaan  PIM sebelum dan sesudah uji stabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PIM  yang  ideal  merupakan  PIM  yang harus  memenuhi  beberapa  kriteria  berikut diantaranya:  transparan,  elastis,  tipis,  dan permukaannya  tidak  berminyak.  PIM  yang dibuat dalam penelitian ini  merujuk pada hasil optimasi komposisi PIM yang terdiri dari PVC dan D2EHPA yang telah dilakukan oleh Kolev dkk (2009) yang menemukan bahwa komposisi optimum PIM dari kedua bahan tersebut adalah 60%  PVC  dan  40%  D2EHPA  [29].  Gambar  1 menunjukkan  PIM  yang  diproduksi  dalam penelitian ini.
Gambar 1. PIM yang dibuat dengan komposisi 60% PVC dan 40% D2EHPA

## Uji stabilitas PIM
Uji  stabilitas  PIM  merupakan  salah  satu hal  yang  sangat  penting  dilakukan  untuk mengetahui  seberapa  stabilnya  PIM  setelah digunakan secara berulang dalam suatu larutan yang  bersifat  asam,  basa,  garam  serta  larutan yang  mengandung  lemak  dan  alkohol.  PIM yang memiliki stabilitas yang baik apabila tidak mengalami  perubahan  massa  dan  morfologi permukaan membran [30]. Umumnya ketidakstabilan PIM disebabkan oleh hilangnya fase  cair  membran  ke  larutan  berair  yang mengalami  kontak  langsung  dengan  membran dan dapat diukur dengan menghitung persentase kehilangan massa sehingga menentukan  penggunaan  kembali  membran [31]. Penggunaan larutan asam dalam penelitian ini  dikarenakan  dalam  beberapa  proses pemisahan  berbagai  jenis  kation  logam  seperti emas  dan  perak  dari  limbah  elektronik  banyak menggunakan larutan asam seperti HCl. Selain itu  HCl  juga  umumnya  digunakan  sebagai pembuat  suasana  asam  dalam  berbagai  proses pemisahan  menggunakan  PIM  [27].  Hasil  uji stabilitas PIM dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.
0 1 2 3 4 5 6 7 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 Be rat PIM (gram) Waktu (Hari)
Gambar 2. Stabilitas PIM yang  dibiarkan pada udara terbuka ( ■ ), dalam air ( ■ ), dan dalam 2,5 M HCl ( ■ )
Gambar 2 menunjukkan bahwa PIM yang diuji  stabilitasnya  memiliki  berat  awal  yang sama yakni 0,650 gram. Secara umum, terlihat bahwa PIM yang dbiarkan pada udara terbuka, direndam dalam larutan 2,5 M HCl, dan dalam air  mengalami  penurunan  berat.  PIM  yang dibiarkan terbuka pada udara terbuka memiliki stabilitas  yang  lebih  baik  setelah  dibiarkan selama  7  hari  dibandingkan  dengan  PIM  yang direndam dalam larutan HCl 2,5 M dan air. PIM ini mengalami penurunan berat dari 0.065 gram di hari pertama menjadi 0.0644 di hari ke tujuh, setara  dengan  persentase  kehilangan  berat sebesar  0,92%.  Penurunan  massa  terbesar terjadi setelah dilakukan perendamam dalam air dimana PIM mengalami penurunan  massa dari hari  pertama  sebesar  0,0636  gram  dan  di  hari ketujuh  menjadi  0,0584  gram.  Pengurangan berat PIM ini setara dengan 10,15% penurunan. Hal  ini  diduga  disebabkan  oleh  terlepasnya ekstraktan  D2EHPA  ke  dalam  air  yang mengalami  kontak  langsung  dengan  PIM.  Ini disebabkan  karena  dua  faktor:  (1)  D2EHPA memiliki  tingkat  kelarutan  yang  baik  dalam larutan yang memiliki pH netral seperti air; (2) PIM  cenderung  terdeprotonasi  dalam  suasana basa  dan  netral  yang  menyebabkannya  mudah larut  dalam  air  [32,33].  Sementara  itu,  PIM yang  direndam  larutan  HCl  2,5  M  mengalami penurunan 0,065 gram di hari pertama menjadi
0,0622  gram  di  hari  ketujuh,  setara  dengan
4,3%  kehilangan  berat  PIM.  Penurunan  berat PIM  dalam  larutan  asam  ini  lebih  kecil  jika dibandingkan  dengan  penurunan  berat  PIM  di dalam air. Hal ini  menunjukkan bahwa larutan yang  mengandung asam mampu  menekan atau
mengurangi terlepasnya ekstraktan D2EHPA ke larutan  selama  proses  perendaman.  Hal  ini disebabkan  karena  tingginya  konsentrasi  H + menghambat disosiasi ekstraktan D2EHPA atau D2EHPA akan cenderung berada dalam kondisi terprotonasi sehingga D2EHPA akan lebih kuat tertahan  pada  PIM  [34].  Secara  keseluruhan, hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa penurunan  massa  PIM  selama  uji  stabilitas disebabkan  oleh  hilangnya  fase  cair  berupa ekstraktan.
Tensile Strenght dan % Elongation Pengujian tensile  strength bertujuan untuk  mengetahui  kekuatan  membran  apabila diberikan  gaya  tarik  dengan  besaran  tertentu sedangkan % elongation diuji untuk mengetahui  persen  pertambahan  panjang  PIM maksimum  pada  saat  memperoleh  gaya  tarik sampai  membran  putus  [28].  Persentase pemanjangan  PIM  berbanding  terbalik  dengan kekuatan tarik, dimana semakin besar persentase  pemanjangan,  semakin  kecil  nilai kekuatan tarik pada PIM. Elongation bertujuan untuk  mengetahui  tingkat  elastisitas  membran saat membran terjadi perpanjangan putus. Hasil pengukuran tensile  strength dan  % elongation Gambar 3.
M5 M8 M9 M10 10 15 20 25 30 PIM Te ns il e Strength (MPa) 30 40 50 60 70 80 90 100 % Elong ation Gambar 3. Hasil pengujian tensile strength dan % elongation untuk  PIM  sebelum uji  stabilitas  (M5),  dan  setelah dibiarkan pada udara terbuka  (M8), dalam  air  (M9),  dan  dalam  2,5  M HCl (M10) selama 7 hari
Gambar  3  menunjukkan  bahwa tensile strength dan % elongation untuk PIM sebelum uji stabilitas (M5) berturut-turut bernilai 12,18 Mpa  dan  94,8%.  Hasil  ini  bersesuaian  dengan nilai tensile strength dan % elongation dari PIM dengan  komposisi  60%  PVC  dan  40%
D2EHPA  yang  dilaporkan  oleh  Ncib  dkk (2023).  Hasil  penelitian  Ncib  dkk  (2023) menunjukkan  bahwa  PIM  dengan  komposisi yang  sama  memiliki  nilai tensile  strenth pada rentang  10  –  20  Mpa  dan  % elongation pada rentang 90-100% [35]. Selanjutnya, nilai tensile strength PIM  setelah  dibiarkan  pada  udara terbuka (M8), dalam air (M9), dan dalam 2,5 M HCl (M10) selama 7 hari berturut-turut bernilai 19,75 MPa; 29,92 Mpa; dan 11, 42 Mpa. Data ini  menunjukkan  nilai tensile  strength PIM mengalami  peningkatan  yang  lebih  signifikan ketika  direndam  selama  7  hari  di  dalam  air dibandingkan  dengan  dua  kondisi  pengujian lainnya.  Hal  ini  diduga  disebabkan  karena terlepasnya  komponen  PIM  yang  berfungsi memberikan sifat plastisitas pada PIM (D2EHPA)  ke  air  yang  mengalami  kontak langsung  dengan  PIM  [27].  Hal  yang  sama menyebabkan  penurunan  yang  signifikan  dari % elongation PIM  ketika  direndam  dalam  air selama 7 hari. Terlepasnya komponen ekstraktan D2EHPA dari PIM selama perendaman  dalam  air  menyebabkan  PIM kehilangan  sifat  plastisitas  dan  fleksibilitas yang  menyebabkan  terjadinya  pengurangan nilai persen pemanjangan dari PIM.  Selain itu, Gambar  3  juga  menunjukkan  bahwa  % elongation PIM  sebelum  uji  stabilitas  (M5) tidak  mengalami  perubahan  signifikan  setelah dibiarkan  pada  udara  terbuka  (M8)  atau direndam  dalam  2,5  M  HCl  (M10)  selama  7 hari.

## Water Contact Angle dan Water Uptake
Water  contact  angle dan water  uptake dari PIM diuji untuk memahami sifat hidrofobik dan  hidrofilik  dari  membran  yang  dapat mempengaruhi kinerja membran. Sudut kontak PIM  umumnya  dipengaruhi  oleh  sifat  rantai polimer pendukung dan fasa cair yang terdapat dalam  membran.  Nilai  sudut  kontak  membran lebih  kecil  dari  90°  mengindikasikan  semakin tinggi  hidrofilisitasnya,  sebaliknya  nilai  sudut kontak yang lebih besar dari 90° menunjukkan semakin  tinggi  hidrofobisitas  membran  [36]. Hasil  pengukuran water  contact  angle dan water  uptake untuk  PIM  sebelum  uji  stabilitas (M5), dan setelah dibiarkan pada udara terbuka (M8),  dalam  air  (M9),  dan  dalam  2,5  M  HCl (M10) selama 7 hari ditunjukkan pada Gambar 4. Gambar  4  menunjukkan  bahwa  sudut kontak  dari  PIM  dengan  komposisi  60%  PVC
dan  40%  D2EHPA  sebelum  uji  stabilitas bernilai  53,38  sedangkan water  uptake nya bernilai  14,1%.  Nilai  sudut  kontak  ini menunjukkan bahwa PIM dengan komposisi ini bersifat hidrofilik yang disebabkan oleh adanya keberadaan D2EHPA dalam PIM yang bersifat hidrofilik  [37].  Nilai  sudut  kontak  PIM  ini setelah  dibiarkan  pada  udara  terbuka  (M8), dalam  air  (M9),  dan  dalam  2,5  M  HCl  (M10) selama  7  hari  adalah  berturut-turut  52,60  ; 51,58  ; dan 52,81  . Data ini menunjukkan tidak signifikannya  pengurangan  nilai  sudut  kontak dari  PIM  setelah  dibiarkan  pada  udara  terbuka (M8),  dalam  air  (M9),  dan  dalam  2,5  M  HCl (M10)  selama  7  hari.  Ini  juga  terkonfirmasi melalui  nilai water  uptake dari  kontak  PIM setelah  dibiarkan  pada  udara  terbuka  (M8), dalam  air  (M9),  dan  dalam  2,5  M  HCl  (M10) selama  7  hari  berturut-turut  sebesar  13,3;  11,1 dan  13,1%.  Data  ini  juga  menunjukkan  bahwa PIM  yang  dibiarkan  pada  udara  terbuka  (M8), dalam  air  (M9),  dan  dalam  2,5  M  HCl  (M10) selama 7 hari tidak mengalami perubahan sifat hidrofilisitas yang signifikan.
M5 M8 M9 M10 51.6 52.0 52.4 52.8 53.2 53.6 PIM Water Con tact Ang le ( ° ) 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 Water Uptak e (%) Gambar 4. Hasil pengujian water contact angle dan water  uptake untuk  PIM sebelum  uji  stabilitas  (M5),  dan setelah dibiarkan pada udara terbuka (M8), dalam air (M9), dan dalam 2,5 M HCl (M10) selama 7 hari

## Karakterisasi PIM dengan FTIR
Karakterisasi menggunakan FTIR dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi komponen kimia penyusun PIM dan mengidentifikasi  jenis  interaksi  yang  terjadi antara  kompenen  penyusun  PIM  [27].  Dalam penelitian ini, FTIR digunakan untuk mendeteksi adanya interaksi yang terjadi antara komponen yang terdapat pada M5, M8, M9 dan M10.  Gambar  5  menunjukkan  spektra  FTIR
dari  PIM  sebelum  uji  stabilitas  (M5),  dan setelah  dibiarkan  pada  udara  terbuka  (M8), dalam  air  (M9),  dan  dalam  2,5  M  HCl  (M10) selama 7 hari.
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Tran smitans i (%) Bilangan Gelombang (cm -1 ) M5 M8 M9 M10 (2960) (2920) (2860) (1460) (1430) (1380) (1330) (1230) (1020) (691) (635) (607) (835) (1700)
Gambar  5.  Hasil  pengujian  FTIR  untuk  PIM sebelum  uji  stabilitas  (M5),  dan setelah dibiarkan pada udara terbuka (M8), dalam air (M9), dan dalam 2,5 M HCl (M10) selama 7 hari
Spektra  FTIR  pada  Gambar  5  (M5) menunjukkan  spektra  FTIR  PIM  dengan komposisi  60%  PVC  dan  40%  D2EHPA sebelum uji stabilitas. Spektra tersebut menunjukkan  beberapa  puncak  karakteristik PVC  dan  D2EHPA  yang  bersesuaian  dengan spektra  komponen  murni  PVC  dan  D2EHPA. Spektra  FTIR  M5  menunjukkan  adanya peregangan ( stretching ) C-Cl pada puncak 835 cm -1 dan 691 cm -1 . Pita dengan puncak 1230 cm - 1 merupakan serapan kuat yang disebabkan oleh kibasan  ( wagging )  CH 2 karena  atom  C  yang berikutnya memiliki atom klor yang menempel (CH 2 Cl). Peregangan ( stretching ) –CH 2 terlihat pada  puncak  2920  cm -1 dan  2960  cm -1 .  Untuk mode  deformasi  –CH 2 dapat  diamati  pada puncak  1430  cm -1 yang  mana  atom  –CH 2 mengalun secara berlawanan (gunting/ scissors ) dan pada puncak 1330 cm -1 merupakan gerakan memutar  ( twisting )  pada  -CH 2 [38].  Ikatan regangan  C-C  tampak  pada  puncak  1066,442 cm -1 dan  1090,548  cm -1 .  Sementara  itu,  pada puncak 607 cm -1 teridentifikasi kibasan cis CH ( cis CH wagging ), sedangkan untuk sisa residu THF  selama  proses  evaporasi  teridentifikasi pada puncak 1700 cm -1 yang merupakan gugus fungsi C=O [39].
Spektra  FTIR  M5  juga  menunjukkan puncak  karakteristik  dari  D2EHPA  seperti searapan pada 1020 cm -1 yang  merupakan pita yang  menonjol  dari  gugus  P-O-C  dan  P-O-H.
Selain itu, peregangan P=O dapat diamati pada puncak 1230 cm -1 . Selain itu terjadi deformasi – CH 2 pada puncak 1460 cm -1 dan 1380 cm -1 [39].
Dari spektra FTIR PIM M5, dapat disimpulkan bahwa  tidak  terjadinya  interaksi  kimia  antara kedua komponen kimia penyusun PIM. Hal ini ditandai  dengan  adanya  puncak  karakteristik komponen tunggal penyusun PIM pada spektra hasil  pengukuran  FTIR  PIM.  Interaksi  antara PVC  dan  D2EHPA  dalam  PIM  hanya  terjadi melalui interaksi fisik yang lemah seperti ikatan hidrogen dan Van Der Waals [2].
Gambar  5  juga  menunjukkan  spektra FTIR dari PIM yang telah dibiarkan pada udara terbuka  (M8)  dan  dalam  2,5  M  HCl  (M10) selama  7  hari.  Kedua  spektra  ini  memiliki kemiripan  puncak-puncak  karakteristik  PVC dan  D2EHPA  seperti  yang  telah  diidentifikasi pada  PIM  sebelum  uji  stabilitas  M5.  Hal  ini teridentifikasi dari beberapa puncak karakteristik  untuk  PVC  dan  D2EHPA  seperti peregangan ( stretching ) C-Cl pada puncak 835 cm -1 dan  691  cm -1 ,  peregangan  ( stretching )  – CH 2 pada puncak 2920 cm -1 dan 2960 cm -1 , dan gugus  P-O-C  dan  P-O-H  pada  bilangan gelombang  1020  cm -1 ,  serta  peregangan  P=O pada  puncak  1230  cm -1 .  Hal  ini  menunjukkan bahwa  PIM  dengan  komposisi  60%  PVC  dan 40% D2EHPA cukup stabil pada dua kondisi uji stabilitas: (1) saat dibiarkan pada udara terbuka dan (2) saat direndam dalam larutan 2,5 M HCl selama  7  hari.  Hasil  pengukuran  FTIR  ini konsisten  dengan  uji  penurunan  berat  dimana membran  yang  direndam  larutan  HCl  dan dibiarkan  pada  udara    terbuka  menunjukkan penurunan  berat  yang  sangat  kecil  dan  tidak signifikan jika dibandingkan dengan penurunan berat  PIM  yang  di  rendam  dalam  air  selama  7 hari.
Gambar  5  juga  menunjukkan  spektra FTIR  dari  PIM  M10  sesudah  uji  stabilitas  di dalam air selama 7 hari. Spektra FTIR PIM ini (Gambar 5 PIM M10) menunjukkan hilangnya hampir  semua  puncak  karakteristik  PIM  yang menunjukkan keberadaan komponen ekstraktan D2EHPA.  Dari  spektra  FTIR  PIM  setelah  uji stabilitas  dalam  air  selama  7  hari,  hanya teridentifikasi  adanya  gugus  peregangan  C-Cl pada  691  cm -1 dan  gugus  C-H wagging pada 610  cm -1 .  Selain  itu,  terindentifikasi  juga beberapa  puncak  karakteristik  PVC  dan D2EHPA  namun  dengan  penurunan  intensitas yang sangat signifikan. Hal ini mengindikasikan  telah terlepasnya  sebagian
besar komponen ekstraktan D2EHPA dari PIM selama proses uji stabilitas (perendaman) dalam air  selama  7  hari.  Hal  ini  diduga  disebabkan oleh adanya interaksi elektrostatik antara gugus polar  fosfat  dari  D2EHPA  dengan  air  yang memungkinkan  terjadinya  migrasi  ekstraktan D2EHPA  dari  dalam  PIM  ke  air  yang mengalami kontak langsung. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan kelarutan D2EHPA yang cenderung  lebih  besar  di  dalam  larutan  netral atau basa juga dibandingkan dengan kelarutannya  di  dalam  larutan  yang  bersifat asam.

## Karakterisasi PIM dengan SEM
Karakterisasi menggunakan SEM
bertujuan  untuk  mengetahui  struktur  dan morfologi permukaan membran [1]. Karakterisasi PIM menggunakan SEM dilakukan  untuk  sebelum  uji  stabilitas  (M5), dan setelah dibiarkan pada udara terbuka (M8), dalam  air  (M9),  dan  dalam  2,5  M  HCl  (M10) selama  7  hari.  Hasilnya  ditunjukkan  pada Gambar 6.
M5 M8
M9 M10
Gambar 6. Hasil karakterisasi SEM untuk PIM sebelum  uji  stabilitas  (M5),  dan setelah  dibiarkan  pada  udara  terbuka (M8), dalam air (M9), dan dalam 2,5
M HCl (M10) selama 7 hari
Gambar  6  menunjukkan  tidak  terdapat perbedaan yang signifikan antara PIM sebelum uji  stabilitas  maupun  sesudah  uji  stabilitas dengan  kondisi:  (1)  dibiarkan  pada  udara
terbuka (M8), (2) dalam air (M9), dan (3) dalam 2,5 M HCl (M10) selama 7 hari. Gambar SEM PIM  sebelum  uji  stabilitas  menunjukkan permukaan  membran  tampak  padat  dengan beberapa  pori  kecil  [40].  Hal  ini  menunjukkan bahwa  ekstraktan  D2EHPA  telah  terdistribusi secara merata pada polimer pendukung selama proses  pembuatan  PIM.  Hasilnya  distribusi D2EHPA  yang  merata  ini  meningkatkan porositas membran serta jumlah pori-pori yang ditemukan pada permukaan membran [34; 39]. Karakterisasi  PIM  yang  diperoleh  dari hasil uji stabilitas memiliki pori-pori yang kecil pada  permukaan  PIM.  Hasil  SEM  yang diperoleh tidak berbeda jauh dengan PIM yang dibuat  dari  PVC  60%  dan  D2EHPA  40%.  Ini menunjukkan bahwa PIM dengan komposisi ini cukup  stabil  walaupun  direndam  di  dalam larutan  2,5  M  HCl  dan  dibiarkan  pada  udara terbuka. Namun demikian, karakterisasi menggunakan  SEM  dengan  perbesaran  yang lebih  tinggi  diperlukan  untuk  mengetahui perbedaan  karakteristik  morfologi  permukaan PIM yang diuji dalam air dengan PIM sebelum diuji stabilitas.

## SIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  PIM yang  dibuat  dengan  komposisi  60%  PVC  dan 40%  D2EHPA    memiliki  karakteristik fisik yang  ideal  seperti  tipis,  transparan,  fleksibel dengan permukaan yang tidak berminyak. Hasil karakterisasi menggunakan FTIR menunjukkan bahwa  tidak  terdapat  interaksi  kimia  diantara PVC  dan  D2EHPA  sebagai  komponen  kimia penyusun  PIM.  Interaksi  yang  terjadi  antara PVC dan D2EHPA hanya berupa interaksi fisik yang  lemah  melalui  ikatan  hidrogen  dan  Van Der  Waals.  Selain  itu,  hasil  karakterisasi menggunakan  SEM  menunjukkan  bahwa  PIM yang  dibuat  memiliki  morfologi  permukaan yang  tampak  padat,  halus  dan  homogen  yang mengindikasikan bahwa D2EHPA sebagai fase cair  PIM  telah  terdistribusi  merata  pada  rantai polimer  pendukung  PVC.  Hasil  uji  stabilitas berturut-turut  menunjukkan  penurunan  berat PIM yang dibiarkan pada udara terbuka, dalam air, dan dalam 2,5 M HCl selama 7 hari sebesar 0,92%;  10,15%  dan  4,30%.  Trend  ini  secara umum  menunjukkan  bahwa  PIM  dengan komposisi  60%  PVC  dan  40%  D2EHPA memiliki  kestabilan  yang  lebih  baik  di  dalam larutan  yang  bersifat  asam  dibandingkan dengan  larutan  yang  bersifat  netral. Selain  itu,
PIM  memiliki  kestabilan  yang  baik  jika dibiarkan pada udara terbuka.
Perbandingan  karakteristik  spektra FTIR PIM  sebelum  dan  setelah  uji  stabilitas menunjukkan PIM yang direndam di dalam air mengalami kehilangan sebagian besar D2EHPA selama proses uji stabilitas.
Sebaliknya  PIM  yang  direndam  di  dalam  HCl 2,5  M  dan  dibiarkan  pada  udara  terbuka memiliki karakteristik spektra FTIR yang mirip dengan  spektra  FTIR  PIM  sebelum  diuji stabilitasnya.  Perbedaan  karakteristik  spektra FTIR  PIM  sebelum  dan  setelah  uji  stabilitas dengan  direndam  di  dalam  air  ini  juga terkonfirmasi  melalui  perbedaan  karakteristik fisika  PIM  sebelum  dan  sesudah  uji  stabilitas yang  meliputi water  contact  angle,  water uptake,  tensile  strength  dan  %  elongation . Secara  keseluruhan,  hasil  penelitian  ini mengindikasikan  bahwa  PIM  yang  dibuat dengan  komposisi  PVC  60%  dan  D2EHPA 40%  disarankan  untuk  digunakan  dalam pemisahan pada kondisi asam untuk mempertahankan stabilitas dan efisiensi pemisahannya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan  terima  kasih kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian kepada  Masyarakat  (LP2M),  Universitas  Nusa Cendana,  yang  telah  menyediakan  dana  dan dukungan  untuk  penelitian  ini  melalui  skema Penelitian  Dasar  Unggulan  Perguruan  Tinggi (PDUPT)  tahun  2024.  Penulis  juga  berterima kasih untuk dukungan fasilitas untuk penelitian ini  yang  diberikan  oleh  Laboratorium  Kimia, Fakultas  Sains  dan  Teknik  dan  Laboratorium Terpadu Biosains, Universitas Nusa Cendana.

## DAFTAR PUSTAKA
1 Nghiem  LD,  Mornane  P,  Potter  ID, Perera J, Cattrall RW, Kolev SD. 2006. Extraction  and  transport  of  metal  ions and  small  organic  compounds  using polymer  inclusion  membranes  (PIMs). Journal  of  Membrane  Science. 281 (1- 2): 7-41.
2 Fajar  ATN,  Goto  M.  2023.  Enabling metal sustainability with polymer inclusion membranes: A critical review. Journal  of  Chemical  Engineering  of Japan. 56 (1): 2153547.
3 Almeida MIGS, Cattrall RW, Kolev SD. 2017.  Polymer  inclusion  membranes
(PIMs) in chemical analysis - A review.
Analytica Chimica Acta. 987: 1-14.
4 Sellami F, Kebiche-Senhadji O, Marais S, Fatyeyeva K. 2022. PVC/EVA-based polymer  inclusion  membranes  with improved stability and Cr(VI) extraction capacity:  Water  plasticization  effect. Journal  of  Hazardous  materials.  436: 129069.
5 Meng X, Li J, Lv Y, Feng Y, Zhong Y. 2020.  Electro-membrane  extraction  of cadmium(II) by bis(2-ethylhexyl)
phosphate/kerosene/polyvinyl  chloride polymer inclusion membrane. Journal of Hazardous materials. 386 : 121990.
6 Baczyńska M, Słomka Ż, Rzelewska M, Waszak M, Nowicki M, Regel-Rosocka M.  2018.  Characterization  of  polymer inclusion  membranes  (PIM)  containing phosphonium  ionic  liquids  and  their application for separation of Zn(II) from Fe(III). Journal of Chemical Technology & Biotechnology. 93 (6): 1767-1777.
7 Hoque B, Almeida MIGS, Cattrall RW, Gopakumar TG, Kolev SD. 2019. Effect of  cross-linking  on  the  performance  of polymer  inclusion  membranes  (PIMs)
for  the  extraction,  transport  and separation of Zn(II). Journal of
Membrane Science. 589: 117256.
8 Huang S, Chen J, Chen L, Zou D, Liu C. 2020.  A  polymer  inclusion  membrane functionalized by di(2-ethylhexyl)
phosphinic  acid  with  hierarchically ordered porous structure for Lutetium(III)  transport.  Journal  of
Membrane Science. 593: 117458.
9 Govindappa  H,  Bhat MP,  Uthappa  UT, Sriram G, Altalhi T, Prasanna Kumar S, Kurkuri M. 2022. Fabrication of a novel polymer  inclusion  membrane  from recycled polyvinyl chloride for the real- time  extraction  of  arsenic  (V)  from water  samples  in  a  continuous  process. Chemical  Engineering  Research  and Design. 182: 145-156.
10 Fajar ATN, Hanada T, Firmansyah ML, Kubota  F,  Goto  M.  2020.  Selective separation of platinum group metals via sequential  transport  through  polymer inclusion  membranes  containing  an ionic  liquid  carrier.  ACS  Sustainable Chemistry  &  Engineering.  8  (30): 11283-11291.
11 Firmansyah  ML,  Salsabila  Z,  Andika
NTS,  Prasetyo  VG,  Ardian  YS,  Yahya MH.  2023.  Removal  of  hexavalent chromium using a PVDF-based polymer inclusion membrane with a
phosphonium-based ionic liquid. Malaysian  Journal  of  Catalysis.  7  (1):
13-19.
12 Sellami F, Kebiche-Senhadji O, Marais S,  Colasse  L,  Fatyeyeva  K.  2020. Enhanced removal of Cr(VI) by polymer inclusion membrane based on poly(vinylidene  fluoride)  and  Aliquat 336. Separation and Purification Technology. 248: 117038.
13 Nitti  F,  2020.  Development  of  flow- through devices for passive sampling of zinc  (II)  in  aquatic  systems  free  from environmental  effects.  University  of Melbourne.
14 Nitti  F,  Almeida  MIGS,  Morrison  R, Cattrall  RW,  Pettigrove  VJ,  Coleman
RA, Kolev SD. 2018. Development of a portable 3D-printed flow-through passive  sampling  device  free  of  flow pattern  effects.  Microchemical  Journal.
143: 359-366.
15 Nitti  F,  Almeida  MIGS,  Morrison  R, Cattrall  RW,  Pettigrove  VJ,  Coleman RA,  Kolev  SD.  2022.  Flow-through passive  sampler  for  zinc  in  freshwaters free  from  flow  pattern,  water  cationic composition  and  temperature  effects. Microchemical Journal. 177: 107294.
16 Kiswandono AA, Rinawati R, Agustina W,  Hadi  N,  Nurhasanah  N, Rahmawati A, Nitti F, Lusiana RA. 2024. Transport of  phenol  using  supported  liquid membrane  containing  Eugenol  cross- linked  by  diallyl  phthalate  or  divinyl benzene  as  a  carrier.  Journal  of Membrane Science and Research. -.
17 Kiswandono AA, Sindiani AV, Khotimah RK, Rabbani MB, Kurniawan B,  Rinawati  R,  Putra  HE.  2024.
Transport  of  malachite  green  using  the polyeugenol-based  polymer  inclusion membrane  (PIM)  Method.  Journal  of Membrane  Science  and  Research.  10 (1): 1-5.
18 Kuswandi  B,  Nitti  F,  Almeida  MIGS, Kolev  SD.  2020.  Water  monitoring using polymer inclusion  membranes:  A
review. Environmental Chemistry
Letters. 18 (1): 129-150. 19 Aini  HN,  Rumhayati  B,  Fardiyah  Q, Wiryawan  A,  Andayani  U,  Azzah  AN. 2022.
The performance and characterization  of  polymeric  inclusion membranes  (PIMs)  containing  2-nitro phenyl  octyl  ether  as  plasticizer  on phosphate  transport.  Jurnal  Kimia Valensi. 8 (2): 178-189.
20 Keskin B, Zeytuncu-Gökoğlu B, Koyuncu  I.  2021.  Polymer  inclusion membrane  applications  for  transport  of metal ions: A critical review.
Chemosphere. 279: 130604.
21 Rumhayati  B,  Wiryawan  A,  Dinira  L, Afifah  S.  2021.  Fabrication  and characterization  of  passive  sampler using  polymeric  inclusion  membrane (PIM)  as  diffusion  layer  for  phosphate measurement.  JKPK  (Jurnal  Kimia  dan Pendidikan Kimia). 6 (1): 29-38.
22 Nitti F, Selan OTE, Hoque B, Tambaru D,  Djunaidi  MC.  2022.  Improving  the performance  of  polymer  inclusion membranes  in  separation  process  using alternative  base  polymers:  A  review. Indonesian Journal of Chemistry. 22 (1): 284 - 302.
23 Kaczorowska  MA.  2022.  The  use  of polymer  inclusion  membranes  for  the removal  of  metal  ions  from  aqueous solutions—The latest achievements and potential  industrial  applications:  A review. Membranes. 12 (11): 1135.
24 Almeida MIGS, Cattrall RW, Kolev SD. 2012.  Recent  trends  in  extraction  and transport  of  metal  ions  using  polymer inclusion membranes (PIMs). Journal of Membrane Science. 415-416: 9-23.
25 Wang  D,  Hu  J,  Liu  D,  Chen  Q,  Li  J. 2017. Selective transport and simultaneous  separation  of  Cu(II), Zn(II) and Mg(II) using a dual polymer inclusion  membrane  system.  Journal  of Membrane Science. 524: 205-213.
26 Carner  CA,  Croft  CF,  Kolev  SD, Almeida  MIGS.  2019.  Green  solvents for the fabrication of polymer inclusion membranes  (PIMs).  Separation  and Purification Technology. 239: 116486.
27 Oluwasola  IE,  Ahmad  AL,  Shoparwe NF.  2022.  Preliminary  Study  on  the Stability  of  Self  Plasticised  Thin-Flat
PIM  for  the  Extraction  of  2-(4- Isobutylphenyl) Propanoic Acid (Ibuprofen).  Journal  of  Membrane Science and Research. 8 (4). 28 Rensini  WA,  Kadang  L,  Lapailaka  T, Naat JN, Pingak RK, Kapitan OB, Nitti
F. 2024. Uji stabilitas polymer inclusion membrane  dari  polimer  pendukung PVC, ekstraktan D2EHPA, dan plasticizer  asam  oleat  pada  kondisi asam. Jurnal Beta Kimia. 4 (1): 1-18.
29 Kolev SD, Baba Y, Cattrall RW, Tasaki T,  Pereira  N,  Perera  JM,  Stevens  GW.
2009. Solid phase extraction of Zinc(II) using  a  PVC-based  polymer  inclusion membrane with di(2- ethylhexyl)phosphoric  acid  (D2EHPA) as the carrier. Talanta. 78 (3): 795-799.
30 Benosmane  N,  Boutemeur  B,  Hamdi SM,  Hamdi  M.  2022.  Removal  of methylene  blue  dye  from  aqueous solutions  using  polymer  inclusion membrane  technology.  Applied  Water Science. 12 (5): 104.
31 Maiphetlho  K,  Shumbula  N,  Motsoane N,  Chimuka  L,  Richards  H.  2020.
Evaluation  of  silver  nanocomposite polymer  inclusion  membranes  (PIMs) for  trace  metal  transports:  Selectivity and  stability  studies.  Journal  of  Water Process Engineering. 37: 101527.
32 Kagaya  S,  Ryokan  Y,  Cattrall  RW, Kolev  SD.  2012.  Stability  studies  of poly(vinyl chloride)-based polymer
inclusion membranes containing Aliquat 336  as  a  carrier.  Separation  and Purification Technology. 101: 69-75.
33 Zhang  LL,  Cattrall  RW,  Ashokkumar M,  Kolev  SD.  2012.  On-line  extractive separation  in  flow  injection  analysis based on polymer inclusion membranes: a  study  on  membrane  stability  and approaches  for  improving  membrane permeability. Talanta. 97: 382-387.
34 Dahdah  H,  Sellami  F,  Dekkouche  S, Benamor M, Senhadji-Kebiche O. 2022. Stability  study  of  polymer  inclusion
membranes  (PIMs)  based  on  acidic (D2EHPA),  basic  (Aliquat  336)  and neutral  (TOPO)  carriers:  effect  of membrane  composition  and  aqueous solution. Polymer Bulletin. 1-31.
35 Ncib S, Chibani A, Barhoumi A, Larchet C, Dammak L, Elaloui E, Bouguerra W. 2023.  Separation  of  copper  and  nickel from  synthetic  wastewater  by  polymer inclusion  membrane  containing  di  (2- ethylhexyl)  phosphoric  acid.  Polymer Bulletin. 80 (11): 12177-12192.
36 Cardoso  VF,  Machado  AR,  Pinto  VC, Sousa  PJ,  Botelho  G,  Minas  G,
Lanceros-Méndez S. 2016. From superhydrophobic- to superhydrophilic- patterned  poly(vinylidene  fluoride-co- chlorotrifluoroethylene) architectures as a  novel  platform  for  biotechnological applications. Journal of Polymer Science  Part  B:  Polymer  Physics.  54 (18): 1802-1810.
37 Ji S, Gao C, Wang H, Liu Y, Zhang D, Zhang  S,  Lu  X,  Wu  Y,  Hu  Z.  2019. Application  of  a  bio‐based  polyester plasticizer  modified  by  hydrosilicon‐ hydrogenation  reaction  in  soft  PVC films.
Polymers for Advanced
Technologies. 30 (4): 1126-1134.
38 Kebiche-Senhadji  O,  Mansouri  L, Tingry  S,  Seta  P,  Benamor  M.  2008.
Facilitated Cd(II) transport across CTA
polymer  inclusion  membrane  using anion (Aliquat 336) and cation (D2EHPA)  metal  carriers.  Journal  of Membrane Science. 310 (1–2): 438-445.
39 Gherasim  C,  Cristea  M,  Grigoras  C, Bourceanu  G.  2011.  New  polymer inclusion  membrane.  Preparation  and characterization.  Digest  Journal  of Nanomaterials & Biostructures (DJNB). 6 (4): 1499-1508.
40 Ling  YY,  Mohd  Suah  FB.  2017. Extraction  of  malachite  green  from wastewater  by  using  polymer  inclusion membrane.  Journal  of  Environmental Chemical Engineering. 5 (1): 785-794.